3.1.
 Для создания композиционных материалов были выбраны углеродные трубки от разных производителей и аэросил А-380. Рассмотрим более подробнее выбранные материалы и их основные характеристики.  Нанотрубки производства Bayer (BAYTUBES C 150 P)  Основные свойства данных углеродных нанотрубок: Внешний диаметр 20-30 нм, внутренний 2-6 нм, площадь поверхности 197 м2/грамм (по БЭТ), насыпная плотность 0,14-0,16 г/см3, длина 10-20 микрон. Микрофотография МУНТ производства Bayer приведена на рисунке 16.  Рис. 16. Электронная микрофотография многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) фирм Bayer Нанотрубки Таунит МД  Углеродные нанотрубки (УНТ) серии «Таунит» представляют собой квазиодномерные, наномасштабные, нитевидные образования поликристаллического графита преимущественно цилиндрической формы с внутренним каналом. Внешний диаметр УНТ составляет 8-30 нм, а внутренний 5-15 нм. При этом площадь удельной поверхности УНТ Таунит 270 м2/г [62]. Изображение микроструктуры УНТ серии Таунит МД представлены на рисунке 17.  Рис. 17. Изображение микроструктуры УНТ серии "Таунит МД" [62]  Нанотрубки Dealtom  Порошок состоит из нанотрубок в основном двух размеров D = 49-72 нм – положение максимума функции распределения по внешнему диаметру нанотрубок, построенной на основании данных ПЭМ. Площадь удельной поверхности 97 м2/г. Многослойные углеродные нанотрубки Dealtom синтезируются по оригинальному методу НПП «Центр нанотехнологий» - низкотемпературный термокаталитический пиролиз углероводородов, позволяющий создавать углеродные нанотрубки низкой себестоимости.  Метод основан на превращении углеродсодержащих газовых выбросов (метан, пропан, бутан) в многослойные углеродные нанотрубки без примесей других форм углерода [63]. Микроструктура УНТ Dealtom представлены на рисунке 18.  Рис. 18. Микроструктура УНТ Dealtom [63] Характеристики различных видов УНТ представлены в таблице 1. Табл.1. Характеристики УНТ Материал УНТ Bayer УНТ Таунит УНТ Dealtom S уд. пов., м2/г 197 270 97 Насыпная плотность, г/см3 0,14-0,16 0,025-0,06 0,32-0,33 Внешний диаметр УНТ, нм 20-30 8-30 49-72 Внутренний диаметр УНТ 2-6 5-15 13 Длина УНТ,мкм 10-20 20 5  Аэросил А-380 Аэросил (А-380) - является гидрофильным, пирогенным оксидом кремния с удельной поверхность 380 м²/г. Насыпная плотность 50 г/л. Аэросил А-380 по внешнему виду представляет собой белый, легкий порошок (рис. 19). [64] Характеристики аэросила А-380 представлены в таблице 2.  Рис. 19. Аэросил А-380  Табл.2.  Характеристики аэросила А-380 Материал Насыпная плотность, г/см3 S уд. пов., м2/г Средний размер первичных частиц, нм Аэросил А-380 50 380 5          
Углеродные нанотрубки (УНТ) и аэросил А-380 были выбраны для создания композиционных материалов, которые могут быть использованы в различных областях, таких как производство материалов для электроники, материалов для строительства, материалов для медицины и т.д. УНТ и аэросил имеют различные характеристики, которые необходимо учитывать при создании композиционных материалов.